282 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



porté se trouve à l'extérieur; et, comme la correction 

 de l'erreur secondaire nécessite une augmentation 

 accélérée de la courbure, on est limité à l'emploi, pour 

 la partie intérieure, d'un alliage possédant un terme 

 quadratique s'éloignant dans le sens négatif de celui 

 de l'alliage extérieur. On le trouvera parmi les aciers 

 au nickel dont le deuxième coefficient de dilatation est 

 négatif, c'est-à-dire dans la région comprise entre 36 

 et 48 pour cent. 



Le traitement graphique du problème le rend immé- 

 diatement très clair. Représentons par la courbe S 

 (fig 18) la variation du module d'élasticité du spiral, 

 par A et L les dilatations de l'acier et du laiton, à une 

 échelle convenable. L'action du balancier sera donnée 

 approximativement par une courbe B dont les ordon- 

 nées sont les différences de L et A, et la marche, à 

 toute température, sera indiquée par la somme algébri- 

 que des courbes B et S, c'est-à-dire par la courbe M. 



Si, maintenant, nous voulons obtenir une compensa- 

 tion complète, nous chercherons à réaliser une courbe 

 B (fig. 19) symétrique de S. La courbe L étant sup- 

 posée donnée, il nous suffira de lui associer une courbe 

 AN, telle que la différence des ordonnées remplisse 

 cette condition, c'est à dire que la courbe M se confonde 

 avec l'axe des abscisses. Jusqu'ici, on ne connaît que 

 les aciers-nickels des compositions indiquées plus haut 

 qui donnent des courbes de dilatation de ce type. C'est 

 donc dans cette région que j'ai choisi les alliages avec 

 lesquels ont été faits les essais que je vais rapporter. 



Construction et essais du nouveau balancie7\ — La 

 théorie dont je viens de donner une rapide esquisse 

 ayant été publiée, au printemps 1899, dans le Journal 



